10 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
plus haut, le volume de l’hydrogénium dans l'alliage s’éle- 
vera, d’après la nouvelle donnée, de 4,68 pour cent à 9,36 
pour cent, et sa densité tombera de 4,708 à 0,854. Dans une 
série de quatre expériences sur le même fil également con- 
signées dans le mémoire précédent, la somme des retraits 
s’est trouvée un peu plus grande que la somme des allonge- 
ments, justifiant ainsi une plus grande réduction dans la den- 
sité de l’hydrogénium, laquelle ne serait plus que de 0,8051. 
Il convient toutefois d'observer que la première expérience, 
dans l’hydrogénation d’un fil quelconque de palladium, est 
celle qui parait donner les résultats les plus uniformes. L’ex- 
pulsion subséquente de l'hydrogène par la chaleur endom- 
mage toujours plus où moins le fil, et affecte probablement la 
régularité de sa dilatation en divers sens, landis que dans 
une première expérience l'égalité de l’expansion el du retrait 
paraît d’une certitude absolue. L'auteur cite à l'appui de 
celle opinion l'expérience suivante sur un fil neuf de palla- 
dium pur. Ce fil, après avoir reçu une pleine charge d'hydro- 
sène, savoir, 956%1,3, s’est allongé de 609"°,585 à 619,354, 
soit de 9"”,769. Après l'expulsion de lhydrogène, sa lon- 
sueur n'était plus que de 600"",115, soit de 9"",470 au-des- 
sous de sa longueur primitive, Dans ce cas l’allongement et 
le retrait se sont trouvés égaux à 0,3 près. La somme des 
deux changements, représentée par 19"",239, peut être con- 
sulérée comme la mesure de l'augmentation en longueur du 
fil due à l'addition de l'hydrogène. Elle indique une expan- 
sion linéaire de 3,205 pour cent, et une expansion cubique 
de 9,827 pour cent. La composition du fil serait donc repré- 
sentée comme suit : 
Palladium . . . . 100,000 ou 90,895 
Hydrogénium . . 9,827 ou 9,105 
109,827 ou 100,000 
La densité du palladium était 12,3. le poids da fil 45,554, 
